I2b ACADEMIE DES SCIENCES. 



réfula ces essais. Robert Aiisten reprit ullérieurement la question et rirri\a aux mêmes 

 conclusions que Mari^ueritte. 



L'un de nous (•) (it. en igo.'i, quelques essais de cémentation pai' le carbone pur 

 dans le vide; il n'obtint aucune pénétration. 



Dans une étude récente M. Cliarpy i -\) a fait remarquer que. dans les expériences 

 positives, on n'a pas établi assez complètement que le charbon ou le métal employé ne 

 pon\ aient plus dégager de gaz, tandis que dans les expériences négatives on n'avait pas 

 attaché assez d'importance à assurer le contact intime entre le fei' et le carbone. 



Dans ces conditions, nous avons iiii;<'' nécessaire de faire une étude com- 

 plète de la question. 



Nous avons fait plusieurs séries d expériences toutes dans le vide, mais en 

 faisant intervenir, parfois, la pression. 



Dispositif expérimental. — Dans un four fermé on chauffait ini long tube 

 en porcelaine vernissé intérieurement ; dans ce tube étaient placés le charbon 

 et le métal pur, ainsi ({u'il sera expliqué plus loin. 



Le vide était obtenu dans le tube, fermé par des bouchons de caoutchouc avec inter- 

 position d'amiante, par une trompe à mercure. 



D'autre part, le tube était rejoint à un manomètre. 



On élevait lentement la température jusqu'à 4^0" à 5oo" et l'on faisait le vide. 



On augmentait ensuite la température et Ton observait généralement une baisse plus 

 ou moins légère du manomètre vers 800°. 



Le vide étant obtenu à nouveau, on portait le tube à la température de 1000° que 

 l'on maintenait pendant toute l'opération. 



On laissait refroidir dans le vide. 



On utilisait comme cément tlu charbon de sucre, préalablement porté a 1000° dans 

 im courant de chlore. 



Première série d'expériences. — .Nous avons chauPfé des iils de fer ou des copeaux 

 d'acier doux soigneusement privés de tout corps gras, soit en les entourant de carbone 

 dans une nacelle, soit en les pilonnant avec le carbone dans un cylindre plein ;i une 

 extrémité. 



Xous avons alors obtenu une cémentation notable. 



L'acier initial a\-ait 0,0") pour 100 de carbone. 



Après à heures de chauffage à 1000°, on avait o. iS pour 100 de carbone. 



L'examen micrographique confirma une augmentation de perlite régulière dans 

 Ion te la niasse. 



r)rt plus, on avait noté une baisse notalde du manomètre à Soo". 



Deuxième série d'expériences. — Les fils de fer furent chauffés et refioidis seuls 

 dans le vide; il fut fait de même pour le carbone. 



(' ) GiiLi.F.r, Bittlelin de la Société des Ingénieurs ci\ils. t. L 1904, p. ÔiS"). 

 ("■) C.iiAKi'V, liciicdcMélfilliirgie. 1909, p. .507. 



